durch  Erhöhung  der  Temperatur. 
63 
annehmen  lassen,  desto  größere  Bedeutung  erlangen  sie  für 
die  Frage  nach  dem  Wesen  der  mechanischen  Gesteins- 
umwandlung  und  der  Entstehung  der  kristallinen  Schiefer. 
In  Gemeinschaft  mit  Herrn  Dr.  Falkenberg,  Assistenten  am 
physikalischen  Institut  der  Universität  Greifswald,  beabsichtige 
ich  derartige  Versuche  an  gesteinsbildenden  Mineralen  aus- 
zuführen; in  dieser  vorläufigen  Mitteilung  sollen  zunächst 
einige  hierher  gehörige  Beobachtungen  an  Steinsalz  ihren 
Platz  finden. 
Für  den  Anfang  einer  Untersuchungsreihe,  wie  sie  hier 
beabsichtigt  ist,  erschien  Steinsalz  nach  den  Untersuchungen 
von  Mügge  und  Rinne  besonders  geeignet:  während  es  sich 
in  mäßig  dicken  Stücken  Biegungsversuchen  gegenüber  bei 
Zimmertemperatur  und  Atmosphärendruck  spröde  verhält, 
zeigte  0.  Mügge,  daß  sehr  dünne  Blättchen  durch  Drucke,  die 
mit  der  Hand  zu  erzielen  sind,  Translationen  und  Biegungen 
eingehen  (dies.  Jahrb.  1898.  I.  71  ff. ,  spez.  138—145),  und 
F.  Rinne  gelang  der  Nachweis,  daß  durch  allseitigen  sehr 
starken  Druck  auch  dickere  Stücke  „in  überraschend  weit- 
gehender und  vollkommener  Art  plastisch  umgeformt"  werden 
(dies.  Jahrb.  1904.  I.  118). 
Die  der  nachfolgenden  Beschreibung  zugrunde  liegenden 
Versuche  lassen  sich  sehr  einfach  ausführen. 
Zunächst  wurden  Spaltungsstücke  von  appr.  20  mm  Länge 
und  rechteckigem  bis  quadratischem  Querschnitt  von  appr. 
3  mm  Seitenlänge  in  einer  Alkoholflamme  kurze  Zeit  erwärmt; 
sie  ließen  sich  mit  Hilfe  von  zwei  Pinzetten  wie  Wachs  biegen, 
ohne  daß  Spuren  von  Schmelzung  an  der  Oberfläche  der 
Stäbchen  auftreten:  auch  erheblich  dickere  Stäbchen  zeigen 
das  gleiche  Verhalten.  Sodann  wurden  Stäbchen  von  den 
angegebenen  Dimensionen  in  einen  Heizschrank  gebracht  und 
bei  verschiedenen  Temperaturen  auf  Zunahme  der  Plastizität 
geprüft.  Im  Laufe  der  aufeinanderfolgenden  Versuche,  bei 
denen  verschiedene  Stäbchen  verschiedenen  Temperaturen  aus- 
gesetzt wurden,  ergab  sich,  daß  Stäbchen,  die  20  Minuten 
einer  Temperatur  von  205°  ausgesetzt  waren,  sich  sehr  leicht 
und  sehr  deutlich  biegen  ließen.  Eine  Abbildung  eines  auf 
die  angegebene  Weise  nach  Erwärmung  auf  205°  gebogenen 
